346 RECHERCHES SUR L'AIMANTATION 



champ atteint dans nos expériences, ces écarts sont 

 réduits de moitié. Les séries de mesures à champ 

 variable faites par la méthode de l'ellipsoïde à basse 

 température et à la température ordinaire ont permis 

 non de contrôler la loi d'approche, mais de montrer 

 qu'elle n'est pas essentiellement différente aux deux 

 températures et qu'il ne se manifeste pas, comme on 

 aurait pu le supposer, aux basses températures, une 

 dureté magnétique extrême provenant du blocage des 

 molécules les unes par les autres. 



Procédant par mesures relatives, on a donc comparé, 

 pour plusieurs valeurs élevées du champ, l'aimanta- 

 tion à la température ordinaire et à basse température 

 et constaté que ce rapport est sensiblement indépen- 

 dant du champ. On a trouvé ainsi pour le rapport entre 

 l'intensité d'aimantation à 20°, 3 K. et à la tempéra- 

 ture ordinaire, la correction de la dilatation entre les 

 deux températures n'étant pas faite. 



Pour le nickel (i? ^) .... J ,0548 



» fer (20°) 1 ; 0210 



» la raagnétite (1S°,S) . 1,0569 



Le nombre entre parenthèses précise la température 

 ordinaire. Il est dit au § 5 pourquoi l'expérience n'a 

 pas abouti pour le cobalt. 



L'exactitude probable de ces résultats est difficile à 

 évaluer. La technique expérimentale, telle qu'elle a 

 été élaborée dans tous ses détails, permettrait d'at- 

 teindre une précision de un millième ou même plus 

 grande. Mais, en présence des perturbations qui se 

 sont manifestées pour le cobalt, il serait imprudent, 

 semble-t-il, d'affirmer, pour la magnétite surtout, une 



